201 



Zur leichteren Uebersicht und Vergleichung will ich hier die Rothbuchen -Scheitholzwerth- Er- 

 zeugung der Eiche und der Nadelhölzer, auf die Gröfse des jährlichen Durchschnitts -Ertrages berechnet, 

 zusammenstellen. 



bei 120-, 100-, SO-, 00-, 40jährigem Umtriebe 



Fichte - 49, 45, 40, 32, 29 Cubikfufs Buch. Scheitholzwerth« 



Tanne - 44, 40, 36, 28, 25 



Lärche - — — 66, 72, 50 



Kiefer - 38, 35, 32, 27, 20 



Eiche . - 29,*) 26, 22, 17, 12 



Buche, a) Nach Brennholz-Preisen - 34, 33, 32, 31, 18 



b) Nach demWerthe des Brennstoffes - 39, 38, 37, 35, 22 



In nachstehender Tabelle habe ich einen Theil meiner Untersuchungen über das Gewichtsverhält- 

 nifs der Production des Rothbuchen-Hoch-, Mittel- und Niederwaldes zusammengestellt, theils als Finger- 

 zeig für den Taxator, in wie weit und mit welchem Grade der Genauigkeit bei cubiscben Berechnungen aus 

 Gewicbts-Ermittelungen Durchschnittssätze Anwendung finden können, theils weil in neuester Zeit die Kennt- 

 nifs der Gewichtverhältnisse des Holzes im lufttrocknen und dürren Zustande besondere Wichtigkeit gewonnen 

 hat durch die bedingungsweise richtige Ansicht der Chemiker und Technologen: dafs die Brennkraft 

 des Holzes mit dem Gewichte desselben im Verhältnifs steige und falle; endlich weil die Kenntnifs des 

 specifischen Wassergehaltes der Hölzer im frischen Zustande von besonderer Wichtigkeit für die Technik ist. 



Wo in Nachstehendem das Gewicht des Holzes im frischen Zustande (unmittelbar nach der 

 Fällung im Walde gewogen) angegeben ist, da beziehen sich die Angaben des Lufttrocken- und Dürr- 

 Gewichtes auf das Volumen im frischen Zustande. Wo das Grün-Gewicht nicht angegeben ist, 

 da bezieht sich das Gewicht im lufttrocknen und dürren Zustande auf das Volumen des lufttrocknen Zu- 

 standes. Wo nur Dürr- Gewicht verzeichnet ist, bezieht sich die Angabe auf das Gewicht eines Cubik- 

 fufses dürren Holzes. 



Unter Dürr- Gewicht oder, wie es in der Tabelle heifst, „halb dürr" verstehe ich nicht den 

 völlig gedörrten Zustand, der sich sehr schwer und nur unsicher ermitteln läfst, da bei der grofsen Hitze, 

 die die Herstellung desselben erfordert, eine theilweise Zersetzung der Holzfaser nicht zu vermeiden ist, 

 sondern einen Trockenheitsgrad, wie er sich gestaltet, wenn das Holz in kleinen Scheiten oder Quer- 

 scheiben 6 — S Tage einer Temperatur von +50 — 60 Graden während der Tageszeit ausgesetzt ist. Nach, 

 einer Reihe von Untersuchungen enthält dies halb gedörrte Holz immer noch 6 — 8 pCt. Feuchtigkeit. 



Das Lufttrocken -Gewicht wurde aus nicht über 3 Zoll hohen Querscheiben bestimmt, die 

 \} s — 2 Jahre nach der Fällung des Baumes an einem trocknen Orte aufbewahrt waren. Während dieses 

 langen Zeitraumes mufs daher alle bis auf die hygroskopische, mit dem Feuchtigkeitsgrade der Luft verän- 

 derliche Feuchtigkeitsmenge entwichen sein. Die Aeste und Reiser wurden mit der Rinde in V x — 2 Fufs 

 langen Abschnitten getrocknet und haben sich in Folge dessen die 2 — 3zülligen Stücke einen um 2 — 3 

 pCt. gröfseren Feuchtigkeitsgehalt erhalten, während das dünnere Reiserholz in demselben Maafse, wie 

 die Querscheiben austrocknete. 



Bei den Untersuchungen ist der eubische Gehalt der Versuchshölzer auf's Genaueste im Blech- 

 Xylometer und in der Weise bestimmt, die ich in meinem Werke „Vergleichende Untersuchungen 

 üte« den Erfrag der llothbuche (Berlin 1847, A. Förstner) S. 9 — 13. ausführlich dargelegt habe. 

 Die unvermeidbaren Beobachtungsfehler übersteigen nicht j pCt., können sich also bei den Gewicbtberech- 

 nungen nur auf 6 — 8 Lothe pr. Uubikfufs erstrecken. 



Di«: llül/.cr, deren Gewichtverhältnisse hier nachgewiesen sind, wurden denjenigen Probeflächen 

 und Musterbäumen entnommen, deren Wachslhumsverhällnisse S. 162 — 172. des vorliegenden Werkes, 

 vollständiger in oben genannten „Vergleichenden Untersuchungen etc." nachgewiesen sind. 



i !>• r Ansatz lautet nach Seite 125 



140 



2'J. 



